标题：耐高温玻璃
耐高温玻璃概述
耐高温玻璃[2]也叫作高温玻璃、耐热玻璃、耐温玻璃、耐高温的玻璃，耐高温玻璃隶属硅酸盐玻耐高温玻璃(4张)璃系列，是指能够耐受一定温度的玻璃，一定温度包括有明火存在的高热场合以及无明火存在的热空气场合。[3]
权衡耐高温玻璃质量好坏主要有两大技术指标：一是，不碰水（干烧）长时间最大耐热温度是多少度。二是，碰水状态下最大耐热温度是多少度，也叫作冷热聚变温差值。
购买耐高温玻璃，务必要向厂家确认清楚，所标示的耐热温度值是：短时间耐热温度值？还是长时间耐热温度值？这一点很重要。
高温玻璃系列
耐高温玻璃系列包含以下六大方面：
1.耐高温玻璃、耐高温高压玻璃、压力容器视镜玻璃、管道视镜玻璃、锅炉专用耐高温玻璃。 
2.壁炉专用耐高温玻璃、波峰焊设备专用耐高温玻璃、烤箱专用耐高温玻璃、观火孔专用耐高温玻璃。
3.化工管道用耐酸碱玻璃、火电厂钢铁厂专用耐超高温玻璃、电解铝厂专用耐高温玻璃、防爆高温玻璃。
4.防辐射玻璃、透紫外线玻璃、防紫外线玻璃、透红外线玻璃、隔红外线玻璃、激光防护玻璃等光学玻璃。
5.印染设备专用玻璃、地埋灯玻璃、各类灯具玻璃、矿用防爆玻璃、高温玻璃视筒、耐高温视镜。
6.无损探伤、医学检测、各类物理化学检验用特种光学玻璃，电焊防护玻璃。[4]
高温玻璃分类
耐高温玻璃依原料不同可分为耐350度、耐500度、耐1000度、耐1500度四个系列。
Ⅰ、1号料耐高温玻璃（350度耐高温玻璃）
退火温度：650℃  
退火后最高耐温：350℃　
退火后安全耐温：≤280℃
常规厚度：2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 
可产规格：各规格均可生产，还可以加工成带台阶状，PVB夹胶等。
  Ⅱ、2号料耐高温玻璃（500度耐高温玻璃）
耐500度高温玻璃性能：
[5]1、机械性能
密度ρ： 2.23±0.02g/cm3
2、热力学性能
软化点： 820±10℃[6]
应变点： 516±10℃
热容： （20-100℃）0.82KJ×（㎏×K）-1
导热系数： 1.2W×（m×K）-1
3、化学性能
耐水性 ISO719/DIN12111 HGB1
ISO720 HGA1
耐酸性 ISO1776/DIN12116 1
耐碱性 ISO695/DIN52322 A2
4、光学性能
折射率：Nd：1.47384
Ⅲ 、3号料耐高温玻璃（1000度高温玻璃）
此类耐高温玻璃一般用在真火壁炉、高温窑炉观火孔、波峰焊设备等领域，玻璃厚度有：3mm、4mm、5mm，常规最大版面为550*800，特大版面可以做到1960*1100。
安全耐热：≤800℃；瞬间耐热：1200℃；
此类玻璃最大亮点是，玻璃可以不受加工方式的限制，任意切割成方型号、圆型等，并且还可以按图纸进行开孔。 　
Ⅳ、4号料耐高温玻璃（1500度高温玻璃）
此类玻璃是所有耐高温玻璃产品中耐热温度最高的玻璃，可长时间处在1200℃高温环境下工作，不褪色、不变形、不软化，是大型高温窑炉、大型高温明火锅炉必备的视窗玻璃，短时间内可以耐到1500℃高温。 
最高耐热：1500℃；安全工作温度：≤1200℃；软化温度：1730℃。  
热膨胀系数极小，能经受住1200℃-25℃常温水急冷急热试验。
同时，该类别玻璃还可以透过紫外线、红外线、可见光，气泡、条纹、均匀性、双折射性可与一般的光学玻璃想媲美。在各种恶劣环境下工作，具有高稳定性，十分安全可靠。 
耐高温玻璃应用
耐高温玻璃应[7]用十分广泛，是各类高温场合下必备的安全防护产品，一直是工业自动化生产线不可或缺的关键视窗配套产品。购买之前务必要厘清玻璃的尺寸大小、厚度大小，耐热温度要求（包括长时间工作温度要求、瞬间最高工作温度要求）、耐压/抗压大小等要求。以及工作中是否会碰到水、淋到雨等外在环境因素。有些耐高温玻璃成型后不能进行切割，订购前务必要测量好尺寸大小，减少误差。
产品种类及名称
常规厚度
最大规格
适用范围
1号料耐高温玻璃
2-20mm
按需生产
电力、医药、锅炉、管道、机械制造等领域。
2号料高温玻璃
2-20mm
950*1500
化工管道、压力容器视窗、高压管道等。
3号料高温玻璃
3mm、4mm、5mm
1100*1960
长时间耐温≦800℃场合，比如壁炉、波峰焊、看火孔、窑炉等。
4号料高温玻璃
1--20mm 
900*1500
各种耐温≥800℃的高温场合。

安装及注意事项
耐高温玻璃是将牌号不同的石英砂经提纯处理后,通过高温窑炉烧结而成.安装此类玻璃产品，需要掌握一定的方式方法。方式方法不对，将极大影响到玻璃的使用寿命，给用户造成不必要的损失. 
首先，要做好清洁处理工作。高温玻璃在出厂包装或者运输过程中，会直接或间接接触到灰尘，有些顽固灰尘直接吸附在玻璃外表面。因此在使用前可以用适量酒精棉在其表面轻微擦拭（千万不要用含有酸性的液体进行清洁，会腐蚀玻璃外表面。）　
其次，要正确选择垫片。环境工作温度在280度以内的场合，只需在玻璃前后两面配上同规格大小的石棉垫或四氟垫即可。注意：玻璃越厚，所以选择的垫片厚度也要跟着相应增加。
当环境工作温度超出500℃以上时，建议选择石墨垫片。石墨垫片种类很多，与耐高温玻璃配套使用的，最好选择柔性石墨垫片，垫片厚度依据玻璃直径大小及厚度不同而有所区别，常用厚度一般是3毫米。
第三，耐高温玻璃由于材质型号不同，玻璃具有不同的硬度，安装时不可用力过猛、过大，建议均匀用力按对角线方式锁紧螺丝。
第四，同材质的耐高温玻璃，在不同的工作环境所表现出来的物理及化学稳定性千差万别。因此，耐高温玻璃在安装完毕后，还必须做好定期检查工作，特别是在含有酸、碱的液体环境中，更是要做好定期检查玻璃表面受腐蚀程度，以确保一线操作人员的安全。
最后要提醒的是，正规厂家出产的耐高温玻璃，在其可承受的急冷急热聚变温度范围内，其产品性能依然保持稳定，所以有关急冷急热会影响到高温玻璃产品质量的说法并不科学。[8]
硬度测量及公式
耐高温玻璃的莫氏硬度一般在5~10之间，有不同的测试方法，莫氏硬度通常采用比对法测试。维氏硬度通常采用压痕仪测试，该仪器具有专门装置的显微镜，此仪器中放一个正方形的金刚石棱椎体，在荷载下将棱锥体压入样品的表面可以得到痕迹，样品的表面与棱锥体的轴垂直，沿对角线测量痕迹的长度，按式计算硬度值：
H=2Wsinα.2/D式中:
α——与金刚石棱锥体相反晶面间的夹角，（°）；
W——荷载的质量，（kg）；
D——痕迹的对角线长度，（mm). [9]
高温玻璃抛光
高温玻璃抛光,是指利用化学或者物理的方法去除玻璃表面的凹凸不平,划痕以及一些其他的瑕疵,提供高温玻璃的透明度和折射率,得到光滑的表面的玻璃.
高温玻璃抛光方法很多,常用的大致有机械抛光、酸抛光、化学抛光和火焰抛光等方法。
在高温玻璃抛光过程中容易出现以下问题：
1、 玻璃两边抛光不合格，需要调整抛光轮角度及压力。
耐高温玻璃(3张)
2、 抛光边两端有砂带重磨现象，应先倒边或抛光。
3、 抛光边倒棱出现裂纹，由于倒棱磨削量大，冷却水供应不足。
4、 倒边部位局部没到边或倒边宽度不够。
5、 抛光边两端磨削量不一样，引起局部外形尺寸不合格。
贮存及运输
耐高温玻璃是一种比较贵重的玻璃，一般用在各种工业高温视窗上，用于观察和监测设备运行状况。其贮存需要在防雨、防潮、防暴晒和通风较好的库房内。因玻璃包装一般采用木质包装，因此一般还要远离热源；库房地面为水泥硬质地面，附近无杂草。防止虫蛀。如果由于库房限制，需要存放于露天场所，需要对玻璃成品用苫布盖好。并且要定期晾晒。
成品高温玻璃应对应货位堆放，按生产的实际情况划分出不同的区域，用于存放不同日期生产的不同规格的玻璃。成品玻璃堆放一般使用铁制靠架，货位码放要紧凑、整齐，角度适当（成品木箱堆放角度应小于6°）；成品应按玻璃入库日期发货，即在客户需求规格等级基础上，先入库的优先发货（即实行先入先出的原则） 。
耐高温玻璃的运输
为便于贮存、装卸和运输，耐高温玻璃包装上要明确：起吊位置、易碎品、防潮、防水、玻璃厚度、玻璃片数、规格、包装面积、质量、日期等。
玻璃的装卸一般采用叉车或天车。用起吊设备装卸时一定要把绳索固定在注明的起吊位置上，同时要轻取轻放。
耐高温玻璃运输通常采用汽车运输、火车运输和搬运。成品运输时，箱头要朝向车（船）运动的方向，应防止箱（架）倾倒、碰撞或滑动，运输和装卸时箱盖朝上，不得倒放火斜放。运输过程中，汽车和火车运输要采取加固措施，防止破损，并需要有防雨措施；船运是，除进行加固外，重点要防止玻璃进水货受潮。
小片耐高温玻璃成品一般采用纸箱包装，包装箱里必须垫有平泡面或其它软的包装材料。具体依据各自厂家自己的情况，确保运输过程中玻璃安全。